8a PAlVi'E STUANIKHA. 



Aggiunta sulla indoratura per la via umida, 



Sicconie di questa ho falto ceniio ncl principio dell'anlecedeuto 

 esposizione, ove o detto praticarsi con Felice riuscita in GennaHia 

 ed Inghilterra, non sara discaro il vedcr qui descrilto auche que- 

 sto processo , e diinostrato in che difFerisca dal mio , e quali ne 

 sieno i difetti, a mio avviso, per cui non fu generalmente adottato. 

 I seguenti parlicolari, che danno una esatta idea del modo di ope- 

 rare, sono estratii dal rapporlo annuale di Berzelius per I'anno 1809, 

 e ne debbo la comunica/ione al prof. De Saussure. 



«f Si e cominciato ad adoperare in Inghilterra una soluzione d'os- 

 sido d'oro nella potassa per 1' indoratura in vece di procedere col- 

 l' anialgama di mercurio. In questo modo si giunse a indorare eguaU 

 mente bene ed a meno spese, e senza gl'inconvenienti che 1' amaU 

 gama di mercurio trae seco per gli operai. L'eccellenza del nuovo 

 metodo fu assicurata da Schubart {Journal filr praktische Cheniie, 

 vol. XI, pag. 539) neirislituto d'industria di Berlino. SI scioglie I'oro 

 nell'acqua regia, si fa evaporare la dissoluzione a bagno-maria fino 

 alia evaporazione dell'acido superfluo. Si scioglie il cloruro d'oro in 

 una quantita d'acqua che sia i5o voile il suo peso, e vi si aggiunge 

 una quantita di bicarbonato di potassa eguale a sette voile il peso del 

 cloruro d'oro L'aigento, il ranie, I'oUone, V argentaiia (i) g il feno 

 i indorano in ua bagno boUente di questa dissoluzione. Si e obbli- 

 gato di adoperare coll^argento il conlatto d'un filo di ferro polilo 

 per renderlo cleltro-negativo e far precipilare I'oro nello slato me- 

 tallico. Tl ferro che si vuol indorare devc essci'c coperto prima con 

 un Ipggero strato di ranie col mezzo della sua immersione in un mi- 

 scuglio di solfato di rame con un poco di sal marino. La doraUira 

 e densa quanto basta aflinche il colore non sia alteralo da un mi- 

 scugh'ri di sal marino, di nitro e d'allume che si impiega per II po- 

 limento, sebbene essa diminuisca lo spessore della pellicola d'oro. 

 Allorche la dissoluzione d'oro e Iroppo indebolita per produrre una 

 buona indoratura si meschia il liquore coll'alcool, che precipiia com- 

 piutamente I'oro nello stalo nietallico coUa ebollizione. Questo me- 

 lallo, dopo la sua lavatura si adopera a fare del nuovo cloruro d'oro. 

 Si oltiene lo slesso scopo salnrando I'alcali con acido-nitrico, e fa- 

 cendo precipiia re questa dissoluzione con solfato di ferrorw. 



(') Lega d'aigmto e rainc. 



